## PENGARUH PENGGUNAAN TANAH MEDITERAN SEBAGAI BAHAN SUBSTITUSI SEMEN TERHADAP KUAT TEKAN DAN TARIK BETON

## Sri Devi Nilawardani
Jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin, Jl. Poros Malino Km.6, Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan Email: sridevinilawardani04@gmail.com

## Abstrak
Beton merupakan suatu bahan komposit (campuran) dari semen, agregat halus, agregat kasar dan air.  Potensi  batu  kapur  di  Indonesia  sangat  besar  yaitu  mencapai  28,678  milyar  ton  yang merupakan  bahan  utama  dalam  pembuatan  semen  dan  sewaktu-waktu  dapat  menipis  karena merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi, untuk mengurangi pemakaian batu  kapur  diperlukan  pemanfaatan  tanah  Mediteran  sebagai  pengganti  sebagian  semen  dalam pembuatan  beton.  Gagasan  awal  berpedoman  pada  unsur  kimia  yang  terkandung  dalam  tanah Mediteran yang hampir sama dengan semen, yaitu karbonat (CaO) dan silica (SiO 2 ). Tujuan dari penelitian  ini  yaitu  mengungkapkan  pengaruh  substitusi  tanah  Mediteran  sebesar  20%  dan  40% terhadap  kuat  tekan  dan  tarik  beton  pada  umur  3,  7,  14  dan  28  hari  dengan  jumlah  benda  uji masing-masing  3  buah  pada  setiap  variasi  dalam  silinder  10cm  x20cm  dengan  perencanaan campuran  beton  mengacu  pada  metode  SK  SNI  T-15-1900-03.  Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  kuantitatif  dengan  metode  eksperimental  yakni  uji  laboratorium  dan  analisis  data  metode komparatif dan regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuat tekan dan kuat tarik beton yang menggunakan  substitusi  tanah  Mediteran  dapat  menyaingi  kekuatan  beton  normal  dengan perawatan kering. Pada komposisi 20% tanah Mediteran menurun sebesar 51.35% atau hanya 7.9 MPa (kuat tekan) dan 30.60% atau hanya 0.93 MPa (kuat tarik belah). Sedangkan komposisi 40% tanah Mediteran menurun sebesar 43.78% atau hanya 9.13 MPa (kuat tekan) dan 2.24% atau hanya 1.31 MPa (kuat tarik belah).
Kata kunci: tanah Mediteran, kuat tekan, kuat tarik, dry curing .

## Abstract
Title:The  Effect  of  Using  Mediteran  Soil  as  Cement  Substitution  Materials  in  Compressive Strength and Tensile Strength of Concrete
Concrete  is  a  composite  material  (mixture)  of  cement,  fine  aggregate,  coarse  aggregate,  and water. The potential of limestone in Indonesia is very large, reaching 28.678 billion tons which is the main ingredient in the cement manufacture. In the long run it will be depleted because it is a non-renewable natural resources.  So  to  reduce  the  use  of  limestone  the  utilization  of  Mediteran soil as a substitution for some cement in the manufacture of concrete is required. The initial idea is  based  on  the  chemical  composition  contained  in  the  Mediteran  soil  almost  identical  to  the cement, which is carbonate (CaO) and silica (SiO2). The purpose of this research is to reveal the influence of substitution of Mediteran soil by 20% and 40% in the compressive strength and tensile of the concrete at age 3, 7, 14, and 28 days with the number of test specimen each 3 pieces on each variation in 10cm x20cm cylinder with planning of concrete mixture refers to SK SNI method T- 15-1900-03. The type of research used is quantitative with the experimental method of laboratory test and data analysis of comparative method and regression. The results show that compressive strength  and  tensile  strength  of  concrete  using  Mediteran  soil  substitution  comparable  to    the strength  of  normal  concrete  with  dry  treatment.  In  the  composition  of  20%  Mediteran  soils decreased  by  51.35%  or  7.9  MPa  (compressive  strength)  and  30.60%  or  0.93  MPa  (tensile strength).  While  the  composition  of  40%  Mediteran  soil  decreased  by  43.78%  or  9.13  MPa (compressive strength) and 2.24% or 1.31 MPa (tensile strength).
Keywords: Mediteran soil, compressive strength, tensile strength, dry curing.

## Pendahuluan
Beton  sebagai  bahan  bangunan  sudah lama  digunakan  dan  diterapkan  secara luas  oleh  masyarakat  sebab  memiliki keunggulan-keunggulan dibanding material  struktur  lainnya,  yakni memiliki  kekuatan  yang  baik,  tahan api,  tahan  terhadap  perubahan  cuaca, serta  relatif  mudah  dalam  pengerjaan. Bahan – bahan campuran beton adalah semen,  air  dan  agregat.  Agregat  dapat berupa  kerikil,  batu  pecah,  sisa  bahan mentah  tambang,  agregat  ringan buatan,  pasir  atau  bahan  sejenis lainnya  (Samekto  dan  Rahmadiyanto, 2001).  Terkadang,  satu  atau  lebih bahan  tambah  ditambahkan  untuk menghasilkan beton dengan karakteristik tertentu, seperti
kemudahan  pengerjaan  ( workability ), durabilitas,  dan  waktu  pengerasan (McCormac, 2000).
Tinggi  rendahnya  kinerja  beton tergantung  pada  karakteristik  material penyusunnya  dan  bahan  tambah  yang digunakan. Beberapa material tambahan  secara  efektif  mampu meningkatkan  kinerja  beton,  setelah melalui pengujian di berbagai tingkatan  atau  kategori  dan  dinilai memenuhi  standar  yang  ditetapkan termasuk pertimbangan ekonomi bahkan  sosial,  telah  diproduksi  secara massal. Maka dari itu, salah satu bahan alternatif  yang  diajukan  adalah  tanah Mediteran.
Tanah  Mediteran  ini  digunakan sebagai bahan substitusi dalam
pembuatan  beton  karena  walaupun potensi batu kapur di Indonesia sangat besar  dan  hampir  merata  di  seluruh Indonesia, jumlahnya mencapai 28,678 milyar  ton  dengan  perincian    61,376 juta  ton  sebagai  cadangan  terunjuk ( probable ) dan 28,616 juta ton sebagai cadangan terka (Tushadi Madiadipoera, Direktorat Sumber
Daya  Mineral,  1990).  Sama  seperti halnya dengan batu bara, minyak bumi dan  gas  alam,  batu  kapur  merupakan sumber  daya  yang  tidak  dapat diperbaharui.
Banyak
dilakukan penambangan batu kapur secara besar- besaran  oleh  industri,  salah  satunya adalah industri semen di Indonesia.
Batu  kapur  adalah  salah  satu  bahan utama dalam pembuatan semen. Dalam hal  ini  kita  harus  mencari  bahan alternatif pengganti batu kapur apabila sewaktu-waktu cadangan batu kapur di Indonesia  mulai  menipis  karena  batu kapur  merupakan  sumber  daya  alam yang tidak dapat diperbaharui dan agar industri  semen  masih  tetap  dapat memproduksi semen.
Tanah  Mediteran merupakan  tanah yang  bahan  induknya  berupa  batuan beku yang berkapur atau batu gamping yang  banyak  mengandung  karbonat dengan  kadar  CaO  dan  Silica  (SiO 2 ) yang  tinggi  serta  memiliki  berat  jenis yang terbilang rendah.
Pada  penelitian  ini,  peneliti  mencoba membuat  beton  dengan  campuran berupa tanah Mediteran yang disubstitusi  dalam  penggunaan  semen sebesar  20%  dan  40%  dalam pembuatan  beton.  Melalui  penelitian ini diharapkan bahwa dengan menggunakan  bahan  tambah  tanah Mediteran  pada  campuran  semen mampu  untuk  mendapatkan  campuran beton  yang  memiliki  kuat  tekan  dan kuat  tarik  sesuai  standar  yang  dapat digunakan  dalam  pembangunan  dan membuat  struktur  aman  atau  setara dengan kekuatan beton yang menggunakan  semen  biasa  agar  dapat mengurangi  penggunaan  batu  kapur secara masal.

## Tinjauan Pustaka
Beton
Menurut  Samekto  dan  Rahmadiyanto
(2001),  dalam  bidang  bangunan  yang dimaksud dengan beton adalah campuran  dari  agregat  halus  dan agregat kasar (pasir, kerikil, batu pecah atau  jenis  agregat  lain)  dengan  semen yang  dipersatukan  oleh  air  dalam perbandingan tertentu. Beberapa faktor yang  mempengaruhi  kekuatan  beton yaitu  bahan-bahan  campuran  beton, cara-cara  persiapan,  perawatan  dan keadaan pada saat dilakukan percobaan. Beton baik dalam  menahan tegangan tekan daripada jenis tegangan yang  lain,  dan  umumnya  pada perencanaan struktur beton memanfaatkan  sifat  ini.  Oleh  karena itu, kekuatan tekan dari beton dianggap sifat yang paling penting dalam banyak kasus (Nugraha dan Antoni, 2007).

## Tanah Mediteran
Tanah  Mediteran merupakan  tanah yang  bahan  induknya  berupa  batuan beku yang berkapur atau batu gamping yang  banyak  mengandung  karbonat dengan  kadar  CaO  dan  Silica  (SiO 2 ) yang  tinggi  serta  memiliki  berat  jenis yang  terbilang  rendah.  Kapur  dalam tanah memiliki kandungan kalsium dan magnesium  tanah.  Hal  ini  terjadi karena  keberadaan  kedua  unsur tersebut  sering  ditemukan  berasosiasi dengan karbonat. Tanah kapur sebagai bahan  utama  pembuatan  semen mengandung senyawa: Calsium Oksida (CaO), Silika Oksida (SiO2), Aluminium  Oksida  (Al2O3),  Besi Oksida  (Fe2O3)  dan  Magnesium Oksida (MgO). Tabel 1. Komposisi tanah Mediteran No.  Senyawa Berat (%) 1. SiO 2 23,68
2. Al 2 O 3 0,44 3. Fe 2 O 3
0,15
4. CaO 19,35 5. MgO 0,018 6. SO 3 1,66 7. LOI -
8. Na 2 O 0,01 9. K 2 O 0,09
Sumber : Muhammad Syarif, 2018

## Material Penyusun Beton
1. Semen Portland
Semen  adalah  suatu  jenis  bahan yang memiliki sifat adhesif
( adhesive )  dan  kohesif  ( cohesive ) yang  memungkinkan  melekatnya fragmen-fragmen  mineral  menjadi suatu  massa  yang  padat.  Semen merupakan  bahan  yang  jadi  dan mengeras  dengan  adanya  air dinamakan semen hidraulis ( hydraulic cements ). Semen
portland atau  biasa  disebut  semen adalah  bahan  pengikat  hidroli berupa bubuk halus yang dihasilkan dengan  cara  menghaluskan klinker (bahan  ini  terutama  terdiri  dari silikat-silikat  kalsium  yang  bersifat hidrolis),  dengan  batu  gips  sebagai bahan  tambahan.  Semen  yang digunakan  adalah  Semen Portland
Tipe I. 2. Air Air  adalah  bahan  dasar  pembuatan beton. Air berfungsi untuk membuat semen  bereaksi  dan  sebagai  bahan pelumas  antara  butir-butir  agregat.
Untuk  membuat  semen  bereaksi hanya  dibutuhkan  air  sekitar  25-30 persen  dari  berat  semen.  Tetapi, pada kenyataan di lapangan apabila faktor  air  semen  (berat  air  dibagi berat semen) kurang dari 0,35 maka adukan  sulit  dikerjakan,  sehingga umumnya  faktor  air  semen  lebih dari 0,40 dimana terdapat kelebihan air  yang  tidak  bereaksi  dengan semen.  Pada  umumnya  air  minum dapat  dipakai  untuk  campuran beton.  Air  yang  mengandung senyawa-senyawa  yang  berbahaya, yang  tercemar  garam,  minyak,  gula atau  bahan  kimia  lainnya,  bila dipakai untuk campuran beton akan sangat  menurunkan  kekuatannya dan dapat juga mengubah sifat-sifat semen. Selain itu, air yang demikian dapat  mengurangi  afinitas  antara agregat  dengan  pasta  semen  dan mungkin pula mempengaruhi kemudahan  pengerjaaan  (Nawy, 1998: 12). 3. Agregat Halus Agregat halus (pasir) adalah mineral alami yang berfungsi sebagai bahan pengisi dalam campuran beton yang memiliki ukuran butiran kurang dari 5  mm  atau  lolos  saringan  no.4  dan tertahan  pada  saringan  no.200. Agregat  halus  (pasir)  berasal  dari hasil  disintegrasi  alami  dari  batuan alam  atau  pasir  buatan  yang dihasilkan  dari  alat  pemecah  batu ( stone  crusher ).  Agregat  halus untuk beton dapat berupa pasir alam sebagai hasil disintegrasi alami dari batu-batuan  atau  berupa  pasir buatan  yang  dihasilkan  oleh  alat- alat  pemecah  batu.  Agregat  halus pada  penelitian  ini  menggunakan jenis  agregat  halus  yang  pada umumnya berbutir halus, bulat-bulat akibat  proses  gesekan  yaitu  pasir alami  yang  berasal  dari  Bili-Bili, Kabupaten Gowa.
4. Agregat Kasar
Agregat  kasar  adalah  agregat  yang berukuran  lebih  besar  dari  5  mm, yang memiliki sifat kekuatan hancur dan  ketahanan  terhadap  benturan yang dapat mempengaruhi ikatannya  dengan  pasta  semen, porositas dan karakteristik penyerapan air yang mempengaruhi daya tahan terhadap proses pembekuan  waktu  musim  dingin dan  agresi  kimia  serta  ketahanan terhadap penyusutan. Agregat kasar pada penelitian ini juga diambil dari pengikisan  tepi  maupun  dasar sungai  oleh  air  sungai  yang mengalir  (kerikil  alami)  di  daerah Bili-Bili, Kabupaten Gowa.

## Kerangka Pikir
Kerangka  pikir  merupakan  model konseptual  tentang  bagaimana  teori berhubungan  dengan  berbagai  faktor yang  telah  diidentifikasi  sebagai  hal yang  penting.  Dengan  demikian  maka kerangka pikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman lainnya,
sebuah  pemahaman  yang  paling mendasar  dan  menjadi  pondasi  bagi setiap  pemikiran  atau  suatu  bentuk proses  dari  keseluruhan  penelitian yang akan dilakukan (Sugiyono, 2006).
Dalam penelitian ini, konsep utamanya adalah memanfaatkan tanah Mediteran yang  cukup  melimpah  di  Kabupaten Jeneponto  dengan  baik  dan  hasil  yang maksimal terhadap kuat tekan dan kuat tarik  beton  dari  substitusi  bahan  tanah Mediteran  dalam  pembuatan  beton.
Tanah Mediteran ini akan dimanfaatkan sebagai material struktur sehingga pemanfaatannya bisa
maksimal.  Dalam  penelitian  ini,  tanah Mediteran  akan  digunakan  sebagai bahan substitusi pada komposisi semen yang  akan  digunakan  dalam  membuat beton  dan  dalam  proses  kerja penelitian  ini  menggunakan  variasi
substitusi tanah Mediteran dibandingkan  dengan  beton  yang menggunakan semen biasa tanpa tanah Mediteran.
Dalam  ilmu  arsitektur  penelitian  ini termasuk  hal  baru  yang  seyogyanya akan  memberikan  manfaat  kepada masyarakat,  karena  pembuatan  beton normal  dengan  bahan  utama  semen yang  disubstitusi  tanah  Mediteran  ini dianggap  perlu  demi  menghemat penggunaan atau mengurangi eksploitasi  batu  kapur  di  Indonesia secara massal.

## Metode Penelitian
Metode Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  metode eksperimen. Menurut Sudjana (2004:19), metode penelitian eksperimen  dapat  diartikan  sebagai berikut: “suatu metode yang mengungkap  hubungan  antara  dua variabel  atau  lebih  atau  mencari pengaruh  suatu  variabel  terhadap variabel  lainnya.”  Metode  eksperimen yang  dilakukan  pada  penelitian  ini yaitu  dengan  cara  memberikan  dua perlakuan  berbeda  terhadap  subyek penelitian,  berupa  penggunaan  2  jenis semen  yang  berbeda  pada  pembuatan beton. Penggunaan semen ppc diberikan kepada kelompok eksperimen  pertama  dan  penggunaan semen ppc yang sebagian komposisinya  diganti  tanah  Mediteran diberikan kepada kelompok eksperimen kedua. Variabel Penelitian Menurut  Sugiyono  (2006),  variabel penelitian  adalah  segala  sesuatu  yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari  sehingga  didapatkan  sebuah informasi  untuk  diambil  sebuah kesimpulan. 1. Variabel Terikat Variabel  terikat  adalah  variabel yang  mempengaruhi  atau  menjadi akibat,  karena  adanya  variabel bebas.  Variabel  terikat  dalam penelitian  ini  adalah  nilai slump beton,  kekuatan  mutu  beton  yakni kuat tekan dan kuat tarik beton yang menggunakan semen dengan substitusi dari bahan tanah Mediteran, dan berat jenis beton. 2. Variabel Bebas Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi  timbulnya  variabel terikat.  Variabel  bebas  dalam penelitian  ini  adalah  komposisi tanah  Mediteran  sebagai  bahan pengganti  sebagian  semen  yang sesuai  dengan  jumlah  komposisi semen  pada  campuran  beton  pada umumnya.  Usia  beton  yang  diuji adalah pada hari ke 3, 7, 14 dan 28 hari.
3. Variabel Kontrol
Variabel  kontrol  adalah  variabel konstan  yang  digunakan  untuk membandingkan variabel lain.
Variabel  kontrol  dalam  penelitian ini  adalah  campuran  material  untuk beton,  yaitu  air,  semen,  agregat halus  (pasir),  agregat  kasar  (batu pecah),  cara  perawatan  benda  uji, umur  benda  uji,  kadar  udara  dan temperature benda uji.

## Benda Uji
Benda  uji  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  berupa  benda  uji  beton berbentuk silinder dengan diameter 10 cm  dan  tinggi  20  cm.  Total  benda  uji yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  45  benda  uji  dengan  uraian metode dry curing pada presentase 0%, 20%  dan  40%  tanah  Mediteran masing-masing sebanyak 3 buah benda uji silinder untuk uji tekan umur tekan 3 hari, 7 hari, 14 hari dan 28 hari, serta 3  sampel  untuk  uji  kuat  tarik  pada umur 28 hari.

## Alat dan Bahan
Dalam melakukan penelitian diperlukan  alat  dan  bahan  yang membantu  kita  dalam  melakukan eksperimen  terkait  pembuatan  beton. Penelitian  ini  menggunakan  alat  dan bahan sebagai berikut:
1. Alat Alat  yang  digunakan  berupa: timbangan, saringan, oven, cetakan, alat  penggetar,  kerucut  Abrams, universal  testing  machine ,  molen, air meter concrete , vibrator, loyang, keranjang  sampel, pyconemeter , ember,  talam,  mistar  dan  perojok besi.
2. Bahan Bahan  yang  digunakan  berupa: tanah  Mediteran,  semen,  agregat halus, agregat kasar dan air.

## Tahapan dan Prosedur Penelitian
Sebagai  penelitian  ilmiah,  penelitian harus  dilaksanakan  dalam  sistematika dan  urutan  yang  jelas  dan  teratur sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.  Tahapan  pelaksanaan  dari penelitian ini secara garis besar dibagi dalam beberapa tahap, yaitu:
1. Tahap Persiapan
Tahap persiapan benda uji merupakan  suatu  tahapan  dimana segala  sesuatu  yang  berkaitan dengan  pembuatan  benda  uji  harus dipersiapkan.  Tahapan  ini  berisi tentang  persiapan  alat,  bahan, tempat, penelitian atau pemeriksaan bahan  agregat  kasar  dan  agregat halus,  penentuan mix  design sesuai SK.  SNI.  T-15-1990-03  dan  teknis pelaksanaan.

## Gambar 1. Tanah Mediteran
Sumber: Hasil pengujian penulis, 2018
Tahap  persiapan  material  tanah Mediteran dilakukan perlakuan sebagai berikut:  Penggalian/ quarrying diambil dari  lokasi  Kab.  Jeneponto  yang kemudian dibawa ke tempat pengumpulan bahan yaitu Laboratorium Struktur Fakultas Teknik yang  disimpan  ke  dalam  suatu  wadah. Dalam pengumpulan bahan ini peneliti mengambil sampel seberat 10 kg.
Gambar 2. Pembakaran tanah Mediteran Sumber : Hasil pengujian penulis, 2018
Tanah Mediteran yang berupa serpihan halus  dipisahkan  dari  tanah  yang berbentuk bongkahan batu dan dilakukan  proses  pembakaran  secara terkontrol  pada box  fire  iron  machine dengan  suhu  1200˚C  secara  kontinu dan diaduk sesekali agar pembakarannya  merata  selama  120 menit.
Gambar 3. Penggilingan tanah Mediteran Sumber: Hasil pengujian penulis, 2018
Setelah  dibakar  dan  didinginkan selama  24  jam,  tanah  yang  berbentuk bongkahan  terlebih  dahulu  dilakukan penghalusan  dan  kemudian  dilakukan penggilingan, sehingga tanah Mediteran  mencapai  kehalusan  yang disyaratkan. 2. Tahap Pengumpulan Data Data  adalah  segala  fakta  dan  angka yang dapat dijadikan bahan menyusun suatu informasi, sedangkan  informasi  adalah  hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu  keperluan  (Arikunto,  2002). Berikut  tabel  mengenai  data  yang dibutuhkan:
Tabel 2. Kebutuhan data No.  Kebutuhan Data Hasil
1. Data Sifat Bahan
Berat  Jenis  Bahan, Sifat  Kimiawi, Specific Gravity (SG), Saturated  Surface  Dry (SSC),  Kadar  Resapan Air 2. Mixed Design Hasil  Perancangan  dan Perhitungan Mixed Design 3. Kekuatan Mutu Beton Hasil  Uji  Kuat  Tekan dan Kuat Tarik Beton 4. Fresh Concrete Kadar  Udara, Slump Test ,  Berat  Unit  (m 3 ), dan temperatur
Sumber : Penulis, 2017
3. Tahap Pembuatan Benda Uji Benda uji yang dibuat adalah beton normal  dengan  variasi  perbedaan presentase  kandungan  semen  dalam beton yang mana dilakukan substitusi  terhadap  tanah  Mediteran sebesar  20%  dan  40%  dari komposisi  semen.  Dalam  penelitian ini  benda  uji  divariasikan  menjadi dua  macam mix  design ,  yaitu dengan  mengubah  perbandingan presentase  kandungan  semen  dalam beton. Pada pelaksanaannya pencampuran beton dilakukan dengan menggunakan molen (mesin pengaduk)  hal  ini  bermaksud  untuk mempermudah  proses  pengadukan dan  membuat  adukan  akan  lebih tercampur dengan baik.
Untuk  mengontrol  homogenitas suatu adukan, maka perlu dilakukan pengujian slump .  Menurut  SNI 1972:2008,  pengujian slump adalah salah satu cara mengukur homogenitas  dan  tingkat  kelecakan suatu  adukan.  Pengertian  nilai slump sendiri  adalah  besarnya penurunan  adukan  yang  ditinjau dari  alat  uji  yaitu  kerucut  Abrams. Nilai slump berbanding  lurus dengan  kadar  air  adukan  beton, sehingga  akan  berbanding  terbalik dengan  kekuatan  beton.  Setelah  itu dilakukan  pengujian  kadar  udara sehingga  dapat  diketahui  hubungan antara  kadar  udara  yang  dikandung beton  segar  dengan  sifat  beton setelah  mengeras  terutama  sifat daya  tembus  dan  daya  serap  beton keras.  Daya  tembus  permeabilitas adalah  kemudahan  air  mengalir, sedangkan  daya  serap  adalah kemampuan  beton  untuk  mengikat air  kedalam  pori-  pori.  (SNI  03- 3418-1994).
4. Tahap Perawatan Benda Uji Setelah beton normal selesai dibuat, maka  beton  harus  dirawat  agar
mempunyai  kualitas  yang  baik. Pada tahap ini dilakukan perawatan secara kering ( dry curing ). Sebelum dilakukan  perawatan,  benda  uji yang telah dibuat didiamkan selama 1  hari  kemudian  dikeluarkan  dari cetakan silinder tersebut. Perawatan dilakukan  dengan  cara  kering dengan  meletakkan  benda  uji  pada suhu  ruangan  bebas  dan  dilakukan pengujian  pada  saat  yang  telah ditentukan.
5. Tahap Pengujian Benda Uji Pada  tahap  ini  dilakukan  pengujian pada  silinder  berdiameter  100mm dengan  tinggi  200mm  untuk  kuat tekan  beton  pada  umur  3  hari,  7 hari,  14  hari  dan  28  hari  dan  kuat tarik  diuji  pada  umur  28  hari.
Pengujian  ini  dilakukan  dengan menggunakan alat Universal
Testing  Machine kapasitas  1000 KN.
Rumus  untuk  perhitungan  kuat tekan  beton  menurut  (SNI  1974- 2011) adalah:
Dengan: Fc  :  Kuat tekan beton (N/mm 2 ) P  :  Beban maksimum (N) A  : Luas penampang benda uji (mm 2 )
Kuat tarik dengan uji belah silinder dapat  ditentukan  dengan  persamaan (SNI 03-2491-2002):
Dimana: Fct  =   Kuat Tarik Belah Beton (N/mm 2 ) P     =   Beban pada Waktu Belah (N) L    =   Panjang Benda Uji Silinder (mm)
D    =   Diameter Benda Uji Silinder (mm)

## Hasil dan Pembahasan
Proporsi Campuran ( Mix Design ) Hal  yang  harus  diperhatikan  sebelum melakukan  pengecoran  atau  membuat benda  uji  adalah  menentukan  proporsi campurannya.  Dalam  penelitian  ini material  yang  dibutuhkan  untuk membuat  beton  modifikasi  antara  lain dapat  dilihat  dari  detail  perincian kebutuhan material per 1 m 3 :
Tabel 3. Komposisi kebutuhan material per 1m 3

## Sumber: Hasil perhitungan penulis, 2017
Untuk  detail  perincian  kebutuhan material  setiap  1  silinder  per  m 3 , berikut rinciannya:
Tabel 4. Komposisi kebutuhan material per 1 silinder m 3
Pengujian Slump
Dalam  penelitian  ini  hasil  pengujian nilai slump di setiap macam campuran menghasilkan hasil yang berbeda-beda,
adapun  hasil  pengujian slump akan disajikan pada tabel di bawah ini:
Tabel 5. Hasil pengujian slump Jenis Beton Nilai Slump Beton Normal 12 cm Beton + Tanah Mediteran 20% 11 cm Beton + Tanah Mediteran 40% 10.85 cm

## Sumber: Hasil pengujian penulis, 2018
Dari  penelitian  ini  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  semakin  besar penambahan  dengan  substitusi  tanah
Mediteran  pada  semen  sebagai  bahan campuran beton maka nilai workability /  kelecakan  beton  semakin menurun,  dibuktikan  dengan  kecilnya nilai slump pada beton tanah Mediteran presentasi  20%  yaitu  11  dan  beton tanah  Mediteran  presentasi  40%  yaitu 10.85  cm  dibandingkan  beton  normal yaitu 12 cm.
Hal ini disebabkan karena kemampuan tanah  Mediteran  dalam  mengikat bahan-bahan  agregat  halus  dan  kasar lebih  rendah  dibandingkan  dengan kemampuan  pasta  semen  secara keseluruhan mengikat agregat.

## Berat Satuan Benda Uji
Pemeriksaan  berat  satuan  beton dilakukan  sampai  beton  berumur  28 hari  untuk  melihat  pengaruh  substitusi tanah  Mediteran  terhadap  bobot  beton berdasarkan  variasi  masing-masing persentase  komposisi.  Adapun  hasil
pengujian  berat  satuan  beton  rata-rata dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 6. Hasil pengujian berat rata-rata Presentasi Tanah Mediteran Berat Benda Uji (Kg) Berat Jenis Benda Uji (Kg/m 3 ) Reduksi (%) 0% 3.640 2,318 0 20% 3.500 2,229 3.84 40% 3.420 2,178 6.04
Sumber : Hasil pengujian penulis, 2018
Gambar 4. Grafik hubungan persentase tanah Mediteran terhadap bobot isi beton Sumber : Hasil pengujian penulis, 2018
Dari  tabel  6  dan  gambar  4  dapat disimpulkan  bahwa  semakin  besar penambahan  tanah  Mediteran  pada campuran  beton,  maka  berat  satuan beton  akan  semakin  ringan.  Berat satuan beton tanah Mediteran 20% dan 40%  lebih  dari  1900  kg/m 3 ,  sehingga dapat  dikategorikan  sebagai  beton normal. (SNI 03-2847-2002).

## Pengujian Kuat Tekan
Pada  beton  yang  telah  mengeras ( setting )  dilakukan  pengetesan  kuat tekan  beton  pada  hari  ke  3,  7,  14  dan 28  hari  yang  disajikan  pada  tabel berikut:

## Tabel 7. Hasil uji kuat tekan
No Jenis Beton Kuat Tekan Beton Rata- Rata (MPa) Kuat Tekan Beton Rata-Rata (Kgf/cm 2 ) 3 7 14 28 3 7 14 28 1 Beton Normal 0% 4.05  8.14  9.84  16.3  48.80  98.07 118.6 195.7 2 Beton T. Mediteran 20%  3.03  3.91  5.21  7.9 36.51  47.11 62.77 96.27 3 Beton T. Mediteran 40%  4.78  6.08  9.37  9.13  57.59  73.25 112.9 110 Sumber : Hasil pengujian penulis, 2018 Berdasarkan  data  dari  hasil  uji  kuat tekan  beton,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  terjadi  peningkatan  kuat  tekan beton dengan substitusi tanah Mediteran  pada  perawatan  kering seiring dengan bertambahnya komposisi  tanah  Mediteran  dan  umur beton.  Hal  ini  disebabkan  karena proses  hidrasi  pada  pasta  semen  dan tanah Mediteran yang terus meningkat dan memperkuat ikatan antara material pada campuran beton.
Berikut  adalah  grafik  hasil  kuat  tekan dibandingkan  dengan  umur  beton dengan  masing-masing  komposisi tanah  Mediteran  pada  perawatan kering ( dry curing ).
Gambar 5.  Grafik hubungan kuat tekan beton dengan umur pengujian Sumber: Hasil pengujian penulis, 2018
Dari grafik di atas, dilihat bahwa nilai kuat  tekan  untuk  beton  normal  masih lebih tinggi dibandingkan dengan kuat tekan  beton  tanah  Mediteran.  Hal  ini
dapat  terjadi  karena  diduga  proses pengikatan  antar  material  pada  beton tanah  Mediteran  yang  belum  mampu melebihi kemampuan pengikatan dengan  menggunakan  semen  secara keseluruhan karena adanya kadar tanah liat,  pasir  silica  dan  pasir  besi  pada semen biasa.
Selain  itu,  kekuatan  tekan  beton dengan  komposisi  tanah  Mediteran 40%  lebih  tinggi  dibanding  komposisi tanah  Mediteran  20%  karena  proses substitusi  atau  penambahan  tanah Mediteran 20% mengandung komposisi  kimia  yang  lebih  rendah dibandingkan  unsur  kimia  pada komposisi semen yang dikeluarkan.
Berbeda dengan komposisi kimia pada tanah Mediteran 40%, komposisi yang dikeluarkan  dan  yang  ditambahkan hampir  seimbang  sehingga  kuat tekannya  juga  hampir  mendekati  kuat tekan beton normal.
Gambar 6. Sampel beton yang berongga Sumber: Hasil pengujian penulis, 2018
Namun,  pada  hari  ke  28  dari  sampel 40%  tanah  Mediteran  kuat  tekannya jika  dibandingkan  dengan  kekuatan beton  normal  kekuatan  belum  mampu meningkatkan  kuat  tekan  sebesar  20% dari  beton  normal  sesuai  dengan harapan, bahkan terlihat menurun. Hal ini  diduga  terjadi  karena  adanya rongga  udara  pada  sampel  akibat pemadatan  ( compacting )  yang  kurang baik,  sesuai  dalam  (Nugraha  dan Antoni,  2007)  mengatakan  bahwa adanya  rongga  udara  mengurangi kekuatan  beton  sehingga  cenderung melemahkan sifat mekanisnya. Adanya rongga  1%  volume,  akan  mengurangi kekuatan tekan sebesar 5% sampai 6%. Serta  persebaran  agregat  kasar  pada setiap sampel yang belum merata yang menyebabkan  ada  beberapa  sampel yang  memiliki  nilai  kuat  tekan  lebih baik  dibandingkan  dengan  sampel lainnya  akibat  didiukung  oleh  volume agregat kasar yang lebih banyak.
Jadi,  terdapat  kemungkinan  bahwa kuat  tekan  beton  pada  komposisi  40% tanah  Mediteran  juga  akan  meningkat pada  hari  ke  28,  sama  halnya  dengan beton  tanah  Mediteran  20%  bila  tidak ada rongga pada silinder benda uji.

## Pengujian Kuat Tarik
Pengujian  kuat  tarik  belah  beton menggunakan  mesin  UTM  kapasitas 1000 KN pada saat benda uji berumur 28  hari.  Metode  pengujian  sama dengan  kuat  tekan,  namun  yang membedakan adalah posisi beton yang direbahkan dan meletakkan lempengan plat  di  atas  beton  agar  pada  saat pengujian, beban dapat terbagi rata.
Adapun  hasil  perhitungan  kuat  tarik belah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel 8. Hasil perhitungan kuat tarik beton
umur 28 hari Presentasi Tanah Mediteran (%) Umur Pengujian (Hari) Kuat Tarik Beton Rata- Rata (MPa) 0 28 1.34 20 28 0.93 40 28 1.31 Sumber : Hasil pengujian penulis, 2018
Gambar 7. Grafik hubungan kuat tarik beton dengan umur pengujian
Sumber : Hasil pengujian penulis, 2018
Dari  tabel,  grafik  dan  gambar  di  atas menunjukkan  bahwa  kuat  tarik  beton meningkat seiring dengan bertambahnya  variasi  komposisi  tanah Mediteran.  Semakin  banyak  tanah Mediterannya semakin tinggi pula kuat tariknya.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena pada  komposisi  tanah  Mediteran  20% proses  ikatan  matriks  agregat,  pasta
semen  dan  tanah  Mediteran  yang kurang  sempurna  dan  penyebaran ( dipersion )  agregat  kasar  yang  tidak merata  berbeda  halnya  komposisi tanah  Mediteran  40%  yang  terlihat merata  sehingga  proses  pengikatannya juga  hampir  sempurna  mendekati beton normal.
Sehingga,  dapat  disimpulkan  bahwa nilai  kuat  tarik  dari  beton  modifikasi tanah  Mediteran  baik  20%  maupun 40% hasilnya sangat baik karena telah melebihi  standar  ketetapan  kuat  tarik sesuai  dalam  Munaf,  dkk.  (2011) bahwa  kekuatan  tarik  beton  (ft) biasanya berkisar 0,05 sampai 0,1 dari nilai kuat tekannya.

## Kesimpulan
Pengaruh dari substitusi tanah Mediteran  pada  campuran  beton terhadap  komposisi  semen  belum mampu meningkatkan kuat tekan beton secara  maksimal  dikarenakan  kuat tekannya  masih  berada  pada  kisaran kuat  tekan  beton  normal.  Dari persentase substitusi yang diteliti yakni 20% dan 40% beton dengan kandungan  tanah  Mediteran  sebanyak 40%  menghasilkan  nilai  kuat  tekan yang  menghampiri  kuat  tekan  beton tanpa  penambahan  tanah  Mediteran maupun  beton  dengan  persentase campuran lainnya.
Dari  hasil  uji  tarik  belah,  diperoleh fakta  bahwa  semakin  besar  volume tanah  Mediteran  maka  semakin  tinggi kuat  tarik  belah  yang  dihasilkan dengan  penurunan  minimum  terhadap beton normal sebesar 2% pada volume 40% tanah Mediteran. Dalam
penelitian  ini  beton  masih  termasuk dalam jenis beton normal karena berat jenis  betonnya  masih  diatas  1900 kg/m 3 .
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  maka diperlukan penelitian lebih lanjut pada
beton tanah Mediteran untuk
meningkatkan  sifat  mekanik  beton yaitu  kuat  tekan  dan  kuat  tarik  belah beton.

## Daftar Pustaka
Arikunto, S. (2002). Prosedur penelitian  suatu  pendekatan praktek .  Jakarta:  PT.  Rineka
Cipta.
Badan  Standardisasi  Nasional.  (2011).
SNI  1974:2011  Cara  uji  kuat tekan  beton  dengan  benda  uji silinder. Jakarta:  Kementerian Pekerjaan Umum. Badan  Standardisasi  Nasional.  (2008). SNI  1972:2008  Cara  uji  slump beton. Jakarta:  Kementerian
Pekerjaan Umum. Badan  Standardisasi  Nasional.  (2002). SNI 03-2491-2002
Metode pengujian kuat tarik belah beton.
Jakarta:  Kementerian  Pekerjaan Umum. Badan  Standardisasi  Nasional.  (2002).
SNI  03-2847-2002  Tata  cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung.
Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum. Badan  Standardisasi  Nasional.  (1994). SNI 03-3418-1994 Metode pengujian  kandungan  udara pada  beton  segar. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum. Madiadipoera, T. (1990). Bahan galian industri  di  Indonesia. Bandung: Direktorat  Jendral  Sumber  Daya
Mineral.
McCormac,  J.C.  (2000). Desain  beton bertulang jilid 1 . Jakarta:
Erlangga. Munaf, D.R., Suharwanto, dan Firdaus. (2011). Material  semen  dan beton (SI-487) .    Bandung:
Penerbit ITB.
Nawy,  Edward  G.  (1998). Beton bertulang:  Suatu  pendekatan dasar. Bandung:  PT.  Refika Aditama.
Nugraha,  P.  dan  Antoni.  (2007).
Teknologi  beton .  Yogyakarta: Andi Offset. Samekto,  W.  dan  Rahmadiyanto,  C.
(2001). Teknologi beton . Yogyakarta: Kanisius. Sudjana,  N.  (2004). Dasar-dasar proses belajar mengajar . Bandung: Sinar Baru Algensindo. Sugiyono.  (2006). Metode  penelitian kuantitatif,  kualitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta. Syarif,  M.,  et  al.  (2018).    Analysis  of the  physical    properties  of alternative  cement  made  from recycled waste material. International  Journal  of  Civil Engineering  and  Technology
(IJCIET) ,  Volume  9,  Issue  9, September 2018, pp. 1441-1450.